标题：PC板
分类
PC板一般指的是PC阳光板和PC耐力板,PC波浪瓦和pc采光瓦和PC合成树脂瓦。.  阳光板是中空的多层或双层
  锁扣pc阳光板结构.耐力板是实心板材.
  耐力板工字，u型配件
  2.7米宽电子金属幕板
  
    pc板配件螺丝
阳光板
PC阳光板耐弱酸，耐中性油
不耐强酸，不耐久，不耐碱，要加涂层UV才行.但耐高温，采光效果好 PC阳光板（又称聚碳酸酯中空板、玻璃卡普隆板、PC中空板）是以高性能的工程塑料-----聚碳酸酯（PC）树脂加工而成，具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点，是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优点。具体特性有以下几点：（1）透光性：P C板透光率最高可达89%，可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
（2）抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
（3）防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。
（4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
（5）阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。
（6）可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。
（7）隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
（8）节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。
（9）温度适应性：PC板在-100℃时不发生冷脆，在135℃时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。
（10）耐候性： PC板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。 
（11）防结露： 室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。
1. 产品规格
产品类别
板材厚度（mm）
长 X 宽（mm）
颜色
中空板
4~16 mm
2100 x 6000
透明 
宝蓝 
湖蓝 
草绿 
乳白 
红色等
耐力板
1.4~12 mm
2100 x 30000
1960 x 30000
1820 x 30000
1560 x 30000
1220 x 30000
颗粒板
注：以上各参数为阳光板通用规格，此外，公司可根据用户要求定制其他规格及颜色的产品。
2. 基本性能
2.1实心板
(1). 基本参数:
项目名称
单位
指标值
测试方法(ASTM)
比重
g/cm
1.2
D-792
冲击强度(Izod,缺口)
J/M
907
D-256
拉伸屈服强度
Mpa
69
D-638
拉伸断裂强度
71
屈服伸长率
%
6.5
断裂伸长率
120
压缩强度
Mpa
86
D-695
弹性模量
2400
D-638
热膨胀系数
M/m·
6.7×10
D-696
导执系数
W/m·K
0.2
C-177
热变形温度（负荷1.81MPa）
​135
D-648
(2). 透光率
板厚(mm)
2.0
3.0
6.0
8.0
10.0
无色透明板(%)
99
88
83
82
80
2．2中空板
材料性能同实心板，除此之外有：
(1). 落锤冲击强度（ASTM D-3029×锤头直径Φ100mm）
板厚 (mm)
2.0
3.0
6.0
8.0
10.0
无色透明板 (%)
99
88
83
82
80
(2). 透光率（ASTMD-1003）
板厚 (mm)
2.0
3.0
6.0
8.0
10.0
无色透明板 (%)
99
88
83
82
80
(3). 隔音效果
6mm厚中空板，平均衰减17dB(ISOR140)
(4). 燃烧性能
难燃B1 GB50222-95
(5). 透光性能
波长短于350nm的紫外线几乎不穿透阳光板。
2.3 几种采光材料部分性能比较
性能
单位
有机玻璃
PC板
PVC板
玻璃钢
玻璃
密度
g/cm
1.2
1.2
1.3-1.5
1.4-1.6
2.5
冲击强度
​差
非常好
一般
一般
很差
连续使用温度
​90
120
75
100
240
可见光透过率
%
82
88
80
86
90
透光性能
数年后
很好
很好
差
差
非常好
紫外线透过率
%
40
0
0
20
80
燃烧性能
​可燃
难燃
可燃
可燃
不燃
3．曲率半径
阳光板具有良好的韧性及可冷弯的特点，可设计成各种拱形结构，其半径必须大于阳光板的极限曲率半径。下表给出了部分规格阳光板的极限曲率半径。
3.1 实心平板极限曲率半径
板厚mm
3
4
5
6
8
极限半径mm
600
800
1000
1200
1600
3.2 中空板极限曲率半径
板厚mm
4
6
8
10
极限半径mm
850
1200
1650
2000
注:中空板必须沿肋力方向弯曲.主要应用的行业有：园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；
商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；
航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌；
电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；
仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等；
壁、顶、屏风等高档室内装饰材料；
高速公路及城市高架路隔音屏障；
农业温室及养殖大棚；
现代生态餐厅顶棚；
所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；
办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等
耐力板
1、耐冲击性———耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，比重为1.34g/cm&sup3;，是普通玻璃的200倍，比压克力板强8倍，几乎没有断裂的危险性。
2、透明性———采光极佳，透光率高达75~89%，而其透明度可与玻璃相媲美。
3、耐候性———表面UV剂（抗紫外线）具有吸收紫外线，并转化为可见光，户外可保证十年不褪色。
4、耐燃性———耐力板本身不自燃并具有的自熄性。
5、耐热性、耐寒性———在零下30℃到130℃的测试范围内，不会引起变形等品质变化。
如何安装
一、波型选用1、如以PC/frp浪板作采光带，则PC/frp浪板与彩钢板规格型号近似即可。
2、如以PC/frp浪板作天窗，PC/frp浪板与彩钢板规格型号一致。
注意：①若檩条跨距过大，可能会引起PC/frp浪板翘曲变形，引发漏水。
②建议选用厚度在1mm--3mm以上。二、搭接1、侧面搭接普通彩板
建议PC/frp浪板搭在彩钢瓦上面，在PC/frp浪板上加压条，压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳，厚度≥0.5mm，搭接处加支承波托更佳。
2、夹心复合浪板
如果与夹心复合浪板搭接时，螺钉固定处加支承波托，以便更好地固定PC/frp采光板。
3、夹心平板 
如PC/frp浪板与夹心平板搭接，把夹心平板搭接处泡沫挖掉，把PC/frp梯形波反面为正面搭。
4、纵向搭接 
一般要求纵向搭接长度>300mm，如PC/frp浪板与彩钢板波型不一致，则搭接长 度应>500mm三、固定1、固定钉钉头直径应比螺丝柄部直径大1.5倍以上，并加以防水胶，不要钉头直接压迫板面，以减少压力。
2、上螺丝不可过紧，否则可能引发应力，引起板面局部裂纹。
3、防水胶不可使用PVC胶垫或沥青成分的防水胶布；密封胶，必须选用中性玻璃 胶，切勿使用酸性胶。
4、安装过程中，不可先固定两端后固定中间，应先固定一端并沿同一方向施工，否则会引起中间应力集中，使产品变形或开裂。
5、因PC/frp板的线性膨胀系数比金属材料约大6倍，所以，必须在板上先钻好孔后，才用自攻螺丝固定，并且自攻螺丝必须打在孔径中间，否则由于热胀冷缩时位移并预留不足引起自攻螺丝周围的PC/frp板出现裂纹或板面收缩变形。
6、预留膨胀空间的计算；膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值PC/frp板的线性膨胀系数=7×10mm/mm/℃ 例如：长度1000mm的PC/frp板，如日夜温差有30℃，则其预留膨胀空间至少要2.1mm以上。例如用Φ5mm自攻螺丝，则PC浪板钻孔的直径>2.1mm+5mm=7.1mm。
7、假如在浪板下面增加一层PC/frp平板或彩光瓦时，下层PC/frp板的固定处必须加金属条，否则由PC/frp板的自重会引起PC/frp板下垂，导致螺丝周围的PC/frp平板出现裂纹。四、清洁Pc/frp浪板表面灰尘，污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦拭，再用清水彻底冲洗。五、化学腐蚀1、禁止与未干水泥面、酸、碱性物质表面接触。
2、禁止与苯、汽油、四氯化碳、天那水、松节油等有机溶剂或含有此类成分的胶水，油漆相接触
规格尺寸
PC板的规格尺寸：
通用级PC板 厚度*长*宽：0.5-15MM*1220*2440MM 
工程级PC板 厚度*长*宽 20-200MM*630*1000MM
发展史
20世纪90年代末期以来我国PC板的需求由本来的纺织业用沙管转向电子/电气、光盘、修建、汽车工业等范畴，需求量急剧添加。1999年国内消费量约为14万吨，而2003年消费量增高到达38万吨，年均增进率约28%左右，远远高于国民经济的均匀增进速度和其它通用工程塑料的增进速度。因为国内产量极小，我国运用的PC板首要从国外进口。1999-2003年我国PC板的净进口量辨别为13.8万吨、23.5万吨、21.2万吨、34.2万吨、38.1万吨，并且尚未包罗相当数目私运进来的PC板，亦未思索进口的制品和边角料，所以实践国内进口与消费数据要比上述海关计算要凌驾很多，国表里PC板界一致以为我国市场潜力宏大其相对不变。 
当前全球PC板使用已向高功用化、专用化偏向开展，鉴于我国PC板出产才能和市场需求均出现疾速开展场面，尤其是国内多套规划化妆置的建立，加上汽车工业迅猛开展拉动，将来几年我国PC工业进入一个新的开展阶段，PC板遍及生活和生产中的各处，其中应用最为广泛的领域如下：建筑、医疗保健、电子电气、汽车和运动器材。这些方方面面，都严重地影响着我们的生活。于是这成了我们社会发展必不可少的一种材料了。根据目前的发展动态，PC板将来在各行业中的重要[1]地位不可小觑。